286 



casi inmanejable; en cambio, empleando una mezcla de ce- 

 mento con y 4 de hidrato de calcio y las mismas proporcio- 

 nes cuantitativas de arena y agua, resulta ya una pasta blan- 

 da, completamente amasable, y que batida rellena bien los 

 huecos. 



Esta disminucion de las cantidades de agua en las arga- 

 masas, la introduccion de materia fija, en vez del agua, es 

 por si raisma una ganancia en pro de la cohesion definitiva 

 del mortero endurecido al contacto del aire. 



Se trata ahora de determinar las proporciones mas conve- 

 nientes de este agregado de cal en las argamasas magras de 

 los cementos. Con este motivo se ban hecho en Europa in- 

 vestigaciones muy detalladas al respecto, con argamasas de 

 cal y cemento, cuyas propiedades son mejor conocidas y ex- 

 perimentadas que las del cemento puro. La cantidad de la 

 cal que se debe agregar a la mezcla, es variable en ciertos li- 

 inites, segun el tamaiio y forma de los granos de arena que 

 entran en la mezcla. 



El promedio de los resultados de centenares de ensayos, 

 practicados por varios autores, para fijar las proporciones 

 mas convenientes de la fuerza hidraulica y dinamica del ce- 

 mento Portland, en las mezclas endurecidas en el agua, se 

 aproxima a las cifras siguientes : 



Arena, gruesa 



Cem* 



an to 



Hidrato de 

 (6 cal hidrN 



calcio 



iulica) 



Resistencia deiinitiva 

 a la traccion 



3 



i 





1 



8 





18.0 



kil< 



6gramos 



4 



l 





1 

 4 





15.0 





» 



5 



l 





1 

 3 





11.0 





> 



6 



l 





2, 





9.0 





» 



7 



l 





3 



4 





8.0 





» 



8 



l 





i 





6.0 





» 



9 



l 





ii 





4.0 





» 



10 



l 





H 



/ 



3.5 





» 







Debo hacer presente que estas proporciones no son teo- 

 ricas, sino encontradas por via de ensayo, y se ha consta- 



